## PREPARASI SEL SURYA TERSENSITISASI DYE (DSSC) DARI EKSTRAK KULIT UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas L.)
Aisyah 1 *, Jusnia 1 , Arfiani Nur 1 , A. Nurfitriani Abubakar 2 , Iswadi Ibrahim Patunrengi 3,4
1 Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92118.
*E-mail: aisyah@uin-alauddin.ac.id
2 Program Studi Kimia Fakultas MIPA dan Sains Universitas Muhammadiyah Bulukumba Jl. Ir. Sukarno No. 9 Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92561.
3 Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92118.
4 Physics Department Faculty of Science and Technology King Abdulaziz University Abdulla Alsulaiman Rd, Jeddah, Saudi Arabia. 80200
Abstrak: Berbagai  zat  warna  alami  telah  dieksplorasi  untuk  aplikasi Dye- Sensitized  Solar  Cell ,  salah  satunya  ekstrak  etanol  kulit  ubi  jalar  ungu. Ekstrak etanol kulit ubi jalar ungu ( Ipomoea batatas L.) umumnya digunakan sebagai  dye  pada  semikonduktor  TiO2.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk membandingkan  nilai  efisiensi  DSSC  sehingga  diperoleh  nilai  konversi energi sinar matahari menjadi listrik yang tertinggi. Metode penelitian yaitu zat  warna  diekstraksi  bertahap  dengan  tiga  pelarut  dengan  kepolaran bertingkat  yaitu  n-heksana, etil  asetat  dan  metanol.  Masing  masing ekstrak dan  campurannya  digunakan  sebagai sensitizer pada  DSSC.  Kinerja  DSSC dikaji  berdasarkan  data  analisis  fitokimia,  spektrum  UV-Vis,  FTIR  dan morfologi  semikonduktor  dengan  analisis  SEM.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan bahwa DSSC yang tersensitasi ekstrak campuran menghasilkan nilai  efisiensi  tertinggi  sebesar  0,10  dengan  nilai  Vmax  dan  Imax  sebesar 276mV dan 25,7mA.
Kata Kunci: dye -sensitized solar cell ; efisiensi DSSC; Ipomoea batatas L.; semikonduktor; TiO2
Abstract: Various dyes have been investigated for Dye-Sensitized Solar Cell application, one of them is the ethanol extract of purple sweet potato peels. Ethanol  extract  from  peels  of  purple  sweet  potato Ipomoea  batatas L.  is commonly used as a dye in TiO2 semiconductors. This study aims to compare the  efficiency  value  to  obtain  the  highest  solar  energy  conversion  into electricity. The research method used is extracted stepwise by three solvents with graded polarity; n-hexane, ethyl acetate, and methanol. Each extract and the  mixture  are  used  as  the  sensitizers  for  DSSC.  DSSC  performance  was studied  based  on  the  phytochemical  analysis,  UV-Vis  and  FTIR  spectrum, and  the  semiconductor  morphology  by  SEM  analysis.  The  results  obtained show that the mixed extract produced the highest cell efficiency of 0,10 with Vmax and  Imax values of 276 mV and 25,7 mA, respectively.
Keywords: DSSC efficiency; dye-sensitized solar cell; Ipomoea b atatas L.; semiconductor; TiO2

## PENDAHULUAN
el surya saat ini berkembang menjadi salah satu energi terbarukan yang potensial, hal  tersebut  dikarenakan  sel  surya  bersumber  dari  sinar  matahari  menjadikan kelimpahan  sumber  energinya  sangat  menjanjikan  hingga  dapat  menjadi  energi alternatif di daerah yang kekurangan pasokan energi listrik seperti daerah terpencil dan terluar  Indonesia.  Perkembangan  fabrikasi  sel  surya  telah  melalui  beberapa  generasi. Generasi awal menggunakan kristal dan polikristal silikon (Dang et al., 2018; Schindler et al., 2018; Bhattacharya & John, 2019). Efisiensi tertinggi diperoleh dari generasi kedua yaitu multijuction  sel (Yamaguchi  et  al.,  2021;  Baiju  &  Yarema,  2022).  Kelemahan keduanya adalah pada bahan baku yang toksik dan biaya preparasi yang mahal. Generasi terbaru adalah Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Dengan bahan baku sel dan pewarna yang berbasis bahan alam, DCCS diyakini lebih layak karena mudah difabrikasi dengan biaya  yang  relatif  lebih  murah  serta  lebih  ramah  lingkungan  (Kavan,  2017;  Bai  et  al., 2021).
Eksplorasi  berbagai  bahan  alam  telah  dilakukan  untuk  mendapatkan  performa DSSC  terbaik.  Ekstrak  daun  pacar  kuku  (henna)  dan  bit  (Sathyajothi  et  al.,  2017), campuran ekstrak buah maqui dan blackberry (Leyrer et al., 2018); bayam, bawang merah dan  kol  merah  (Ammar  et  al.,  2019);  kulit  terong  ungu,  kulit  buah  plum  dan  bunga kembang sepatu (Tractz et al., 2019), serta kulit batang tanaman secang, daun tarum dan pacar kuku  (Patunrengi & Aisyah, 2020).
Ekstraksi zat warna dari simplisisa tunggal atau campuran umumnya menggunakan satu pelarut yang bersifat polar seperti etanol atau metanol. Namun, pelarut lain pun dapat digunakan untuk menarik komponen kimia lainnya. Dua belas pelarut dengan kepolaran berbeda telah digunakan untuk mengekstrak kulit Punica granatum dan Citrus reticulata serta daun Parquetina nigrescens. Efisiensi sel terbaik diperolah dari ekstrak air, aseton dan diklorometana (Adedokun et al., 2018). Ekstrak daun Costus woodsonii dipreparasi dari  tiga  macam  pelarut  yaitu  metanol,  etanol  dan  aseton  dengan  performa  terbaik dihasilkan dari ekstrak aseton. (Najihah et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa kepolaran pelarut pengekstrak memengaruhi nilai efisiensi DSSC.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa DSSC adalah dengan memaksimalkan penarikan komponen zat warna dari dalam simplisia. Senyawa- senyawa dengan struktur berbeda dalam suatu ekstrak berpotensi mengoptimalkan efek fotovoltaik ( Bhuiyan et al., 2021; Błaszczyk et al., 2021) melalui perbaikan pengikatan komponen  zat  warna  pada  TiO 2 .  Selain  itu,  dengan  beragamnya  komponen zat  warna, maka penyerapan energi foton pada rentang UV dan sinar tampak dapat dimaksimalkan (Li  et  al.,  2019).  Metode  ekstraksi  yang  digunakan  adalah  ekstraksi  bertingkat menggunakan beberapa pelarut dengan kepolaran yang berbeda.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui efisiensi sel dari ekstrak metanol, etil asetat, n -heksana dan campuran yang dikaji bersama dengan data hasil skrining fitokimia, spektrum FTIR, Uv-Vis dan SEM. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk mendapatkan performa DSSC terbaik yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.

## S

## METODE PENELITIAN
Ekstrak  kulit  ubi  jalar  ungu  dan  sel  DSSC  dipreparasi  di  Laboratorium  Kimia Organik UIN Alauddin Makassar. Analisis FTIR dan UV-Vis dilakukan di Laboratorium Penelitian  UIN  Alauddin  Makassar  menggunakan  spektrofotometer  FTIRNicolet  iS10 dan  spektrofotometer  UV-Vis  Varian  Cary  50  Conc.  Uji  SEM  di  Laboratorium Mikrostruktur  Universitas  Negeri  Makassar  SEM  T escan Vega3SB.  Alat  lain  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain rotary  evaporator ,  multimeter  DT-680B, luxmeter, potensiometer, kaca TCO serta alat listrik dan alat gelas lainnya.
Simplisia  dari  kulit  ubi  jalar  ungu  diekstrak  menggunakan  pelarut  metanol (C 2 H 5 OH) p.a ,  etil  asetat  (C 4 H 8 O 2 ) p.a ,  dan n -heksana  (C 6 H 14 ) p.a. Uji  fitokimia dilakukan  menggunakan  pereaksi  Dragendorf,  Mayer,  Lieberment-Burchard,  Wagner, NaOH10%  dan  FeCl 3 5%.  Semikonduktor  DSSC  dibuat  dari  pasta  TiO 2 sedangkan eletrolitnya dari campuran KI/I 2. Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Ekstraksi kulit ubi jalar ungu
Serbuk  kulit  ubi  jalar  ungu  diekstrak  menggunakan  metode  maserasi  bertingkat dengan  tiga  pelarut.  Simplisisa  direndam  terlebih  dahulu  dengan n -heksana  selama  24 jam,  3  kali  pergantian  pelarut  pada  suhu  ruang.  Setelah  filtrat  diperoleh,  ekstraksi terhadap residu dilanjutkan dengan pelarut etil asetat dan metanol dengan cara yang sama. Filtrat dari masing-masing pelarut dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 40- 50°C dan kecepatan putar 50 rpm hingga diperoleh ekstrak kental. Sebanyak 0,02 g dari setiap ekstrak diambil untuk digabungkan menjadi ekstrak campuran.

## 2. Karaterisasi komponen ekstrak
a. Uji fitokimia
Sebanyak 0,05 g ekstrak metanol diencerkan dengan 5 mL pelarut. Larutan sampel kemudian  ditempatkan  pada  plat  tetes  lalu  direaksikan  dengan  pereaksi  NaOH  10%, FeCl 3 5%, Dragedorf, Wagner, Mayer dan Lieberment-Burchard. Perubahan warna pada sampel diamati. Hal yang sama dilakukan terhadap ekstrak etil asetat dan n- heksana.
b. Analisis spektrofotometer UV-Vis
Sebanyak  0,0009  g  ekstrak  metanol  dilarutkan  dalam  5  mL  pelarutnya  lalu dimasukkan  ke  dalam  kuvet.  Selanjutnya  kuvet  dimasukkan  ke  dalam  instrumen spektrofotometer  UV-Vis.  Hal  yang  sama  dilakukan  pada  ekstrak  etil  asetat  dan n- heksana. Data spektrum masing-maing sampel dianalisis. c. Analisis spekrtofotometer FTIR
Masing-masing sampel ekstrak dipreparasi sebanyak 0,002 g dengan cara digerus bersama KBr lalu dibentuk menjadi plat. Plat KBr lalu dimasukkan ke dalam kolom pelet dan disinari gelombang IR. Data spektrum masing-maing ekstraka dianalisis.

## 3. Preparasi Perangkat DSSC
Sebanyak kurang lebih 1 g TiO 2 p.a katalog 7508 dicampurkan dengan 5 mL etanol hingga  membentuk  pasta  kental.  Larutan  elektrolit  dibuat  dengan  melarutkan  KI sebanyak 0,83 g, 0,217 g I 2 dan 10 mL aquadest. Elektroda pembanding dibuat dengan memanaskan kaca TCO yang sudah bersih di atas nyala lilin hingga membentuk lapisan karbon  tipis  berwarna  hitam  di  permukaan  kaca.  Preparasi  rangkaian  DSSC  diawali dengan melapiskan pasta TiO 2 pada permukaan kaca TCO sebagai elektroda kerja. Pasta disintering  selama  kurang  lebih  30  menit  di  atas hot  plate hingga  permukaan  TiO 2 memadat dan melekat baik pada permukaan kaca serta berubah warna dari putih mejadi
kecoklatan  dan  putih  kembali.  Lapisan  pasta  padat  kemudian  ditetesi  dengan  ekstrak sampel.
Elektroda  kerja  dan  elektroda  pembanding  disatukan  dengan  penjepit  kertas kemudian  ditetesi  larutan  KI/I 2 .  Kedua  elektroda  dihubungkan  dengan  multimeter  dan luxmeter lalu diradiasi di bawah sinar matahari. Nilai arus dan tegangan diamati selama beberapa saat hingga diperoleh nilai efisiensi sel maksimal. Nilai efisiensi sel diperoleh dari persamaan 1.
𝜂 = Pmax P𝑖𝑛 × 100%                 (1)
P max adalah  daya  maksimum  yang  dihasilkan  oleh  DSSC.  Daya  maksimum diperoleh dari hubungan P max = V max x I max . P in adalah daya sumber cahaya (matahari), diperoleh dari luxmeter yang diambil saat proses pengambilan data.

## 4. Uji morfologi DSSC
DSSC dipreparasi dengan ukuran kaca TCO 0,5 cm x 0,5 cm. Prosedur preparasi yang sama dilakukan hingga tahap sintering dan penetesan ekstrak sampel dengan nilai efisiensi tertinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstrak  kulit  ubi  jalar  ungu  diperoleh  dengan  metode  ekstraksi  bertingkat menggunakan pelarut dengan kepolaran berbeda, yaitu: n-heksan, etil asetat dan metanol. Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  komponen  zat  warna  sebanyak-banyaknya  dari simplisia.  Bobot  dan  nilai  rendemen  ekstrak  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Dari  data  ini terlihat bahwa ekstrak n -heksana diperoleh dengan rendemen paling tinggi.
Tabel 1. Nilai rendemen ekstrak ubi jalar ungu dengan pelarut yang berbeda
Bobot Sampel (g) Pelarut Bobot Ekstrak (g) Rendemen (%) metanol 7 2,3 300 etil asetat 6 2 n -heksana 20,9 6,9
Ketiga  ekstrak  selanjutnya  dianalisis  komponen  senyawanya  menggunakan  uji fitokimia. Dari data hasil skrining fitokimia pada Tabel 2 terlihat bahwa semua ekstrak mengandung terpenoid dan sebaliknya tidak memiliki kandungan alkaloid. Sementara itu, flavonoid hanya ditemukan pada ekstrak metanol dan etil asetat. Kandungan zat warna pada  ekstrak  akan  berpengaruh  pada  efisiensi  ikatan  dengan  semikonduktor  TiO 2 (Anselmi et al., 2012; Chen et al., 2020).
Tabel 2. Hasil skrining fitokimia ekstrak ubi jalar ungu. Jenis Ekstrak Uji Terpenoid Uji Flavonoid Uji Alkaloid CH 3 OH EtOAc n -heksana + + +
+ +
- - - -
Nilai serapan dan panjang gelombang  maksimal dari komponen zat warna dalam ekstrak  ubi  jalar  ungu  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  Ekstrak  campuran  diperolah  dari gabungan  ekstrak  metanol,  etil  asetat  dan n -heksana  dengan  komposisi  yang  sama. Ekstrak  campuran  menyatukan  semua  komponen-komponen  zat  warna  sehingga dihasilkan  nilai  absorbansi  yang  lebih  maksimal.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai absorbansi dari ekstrak campuran menghasilkan serapan tertinggi sebesar 0,933 dengan
nilai λ maks sebesar 269 nm. Dari ekstrak gabungan ini akan diperoleh serapan energi foton maksimal. yang dapat meningkatkan nilai efisiensi sel DSSC.
Tabel 3. Nilai absorbansi dan panjang gelombang maksimal ekstrak ubi jalar ungu dari spektrofotometer UV-Vis
Jenis Ekstrak λ maks (nm) Absorbansi Metanol Etil asetat n-heksan campuran 327,0 554,0 268,1 269,0 0,722 0,070 0,595 0,933
Gugus fungsi pada komponen zat warna sangat menentukan pengikatan maksimal antara zat warna dengan TiO 2 sebagai semikonduktor pada DSSC. Pengikatan yang baik akan menghasilkan serapan energi foton yang maksimal (Li et al., 2019). Secara umum, spektrum FTIR dari keempat ekstrak memperlihatkan pola yang sama, yaitu adanya pita melebar  pada  rentang  3000-3500  cm -1 yang  menunjukkan  adanya  regang  ikatan  O-H. Vibrasi regang C-H sp 3 terlihat di bilangan gelombang 2850-2930 cm -1 . Serapan untuk vibrasi  regang  C-O sp 2 terdeteksi  pada  bilangan  gelombang  1720-1740  cm -1 mengidentifikasi  adanya  gugus  karbonil.  Namun,  serapan  untuk  gugus  karbonil terkonjugasi  dengan  bilangan  gelombang  1629-1638  cm -1 hanya  terlihat  pada  ekstrak metanol  dan  campuran  dengan  intensitas  sedang.  Pita  ini  tidak  tampak  pada  spektrum ekstrak n -heksana. Serapan dari vibrasi tekukan keluar bidang C-H yang merupakan pita khas  senyawa  aromatik  pada  rentang  600-900  cm -1 juga  terlihat  pada  semua  ekstrak kecuali ekstrak n- heksana. Tidak adanya kedua pita khas ini bersesuaian dengan data uji fitokimia bahwa ekstrak n- heksana tidak mengandung senyawa golongan flavonoid yang kerangka dasarnya memiliki gugus karbonil terkonjugasi dan cincin aromatik. Spektrum FTIR keempat ekstrak dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3 dan 4.
Gambar 1. Spektrum FTIR dari ekstrak metanol kulit ubi jalar ungu.
Gambar 2. Spektrum FTIR dari ekstrak etil asetat kulit ubi jalar ungu
Gambar 3. Spektrum FTIR dari ekstrak n -heksana kulit ubi jalar ungu
Gambar 4. Spektrum FTIR dari ekstrak campuran kulit ubi jalar ungu
DSSC dipreparasi dengan melapiskan pasta semikonduktor TiO 2 pada kaca eletroda TCO. Pasta TiO 2 yang bertindak sebagai elektroda kerja ditetesi dengan ekstrak kulit ubi jalar  ungu  lalu  direkatkan  dengan counter elektroda  yang  telah  dilapisi  karbon  tipis. Sistem ini kemudian ditetesi larutan iodida sebagai elektrolit lalu diukur nilai arus (I) dan tegangannya (V) di bawah radiasi sinar matahari menggunakan multimeter. Nilai efisiensi DSSC  dihitung  dengan  membandingkan  besarnya  daya  sumber  cahaya  dan  daya  yang dihasilkan oleh DSSC. Nilai arus (I), tegangan (V), daya masuk (P in ), daya DSSC (P) dan nilai efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4.
Gambar 5. Sistem DSSC (A) dan rangkaian DSSC untuk menghasilkan arus dan tegangan (B)
Tabel 4. Nilai efesiensi sel DSSC menggunakan ekstrak kulit ubi jalar ungu
Ekstrak Pi (mWatt/cm 2 ) V max (mV) I max (mA) P max (mWatt/cm 2 ) ɳ (%)
CH 3 OH EtOAc n -heksana Campuran 7.01667 7.01667 7.01667 7.01667 222 180 33 276 23,4 37,7 5,4 25,7 0.00519488 0.006786 0.0001782 0.0070932 0.074 0.097 0.003 0.10
Berdasarkan  nilai  efisiensi  yang  diperoleh,  terlihat  adanya  efek  yang  signifikan dengan semakin lengkapnya komponen zat warna dalam ekstrak. DSSC dengan ekstrak campuran menghasilkan nilai efisiensi sel terbesar disusul metanol dan etil asetat. DSSC dengan  ekstrak n- heksana  memperlihatkan  nilai  efisiensi  terendah.  Berdasarkan  hasil skrining fitokimia, komponen zat warna dari ekstrak campuran, metanol dan etil asetat berasal dari golongan flavonoid dan terpenoid, sementara pada ekstrak n- heksana hanya berasal dari golongan terpenoid. Hal ini diperkuat dari data FTIR yang memerlihatkan serapan vibrasi khas pada senyawa-senyawa tersebut. Dari data spektrum UV-Vis terlihat bahwa semua ekstrak memberikan serapan pada wilayah sinar UV 268 nm, 327 nm dan 269,1 nm. Ekstrak etil asetat sekaligus juga memberi serapan pada wilayah sinar tampak 554  nm.  Nilai  serapan  terbesar  dihasilkan  dari  ekstrak  campuran  yang  membuktikan bahwa semakin banyak komponen zat warna yang menyerap radiasi sinar matahari, maka semakin luas pula wilayah serapan energi foton yang diterima untuk diubah menjadi daya output (Pratiwi et al., 2017).
Nilai  efisiensi  DSSC  dari  kulit  ubi  jalar  ungu  ini  termasuk  masih  rendah  bila dibandingkan dengan efisiensi sel hibrid atau sel anorganik. Namun demikian, sejumlah kelebihan DSSC menjadikan kajian mengenai kondisi-kondisi preparasi terus dilakukan. Salah  satunya  adalah  peningkatan  kemampuan  pasta  TiO 2 mengikat  zat  warna. Tersebarnya  zat  warna  secara  merata  pada  lapisan  tipis  TiO 2 berperan  sangat  penting dalam  proses  penyerapan  energi  foton  dari  matahari  yang  kemudian  diubah  menjadi energi listrik. Gambar SEM dari lapis tipis TiO 2 sesudah pewarnaan pada ukuran 20, 10 dan 5μm dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa pasta TiO 2 tidak  tersebar  merata  pada  permukaan  begitu  pula  ekstrak  zat  warnanya  tidak  tersebar merata pada struktur pori antar partikel TiO 2 . Penyebaran TiO 2 yang tidak merata bisa disebabkan karena TiO 2 yag digunakan tidak dalam fasa anatase dan metode pelapisan Doctor  Blade yang  kurang  halus.  Penyebaran  zat  warna  yang  tidak  merata  bisa disebabkan oleh adanya aglomerasi partikel TiO 2 sehingga zat warna tidak terserap baik ke dalam ruang antar porinya.
A
B
Gambar 6. Morfologi semikoduktor TiO 2 tersensitisasi ekstrak kulit ubi ungu pada ukuran 10 dan 20 μm

## KESIMPULAN
Nilai efisiensi DSSC terbaik diperoleh dari ekstrak campuran, disusul oleh metanol, etil asetat dan n-heksana berturut-turut sebesar 0,10%; 0,097%; 0,074% dan 0,003%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  zat  warna  yang  menyerap  energi  radiasi matahari, maka semakin besar nilai efisiensi sel. Stabilitas sel berpengaruh pula pada nilai efisiensi  sel  sehingga  upaya  mempertahankan  kestabilan  dengan  pengaturan  keasaman ekstrak  dan  penggunaan  eletrolit  berbasis  polimer  dapat  dikaji  pada  penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adedokun, O., Sanusi, Y. K., & Awodugba, A. O. (2018). Solvent dependent natural dye extraction and its sensitization effect for dye sensitized solar cells. Optik , 174, 497–507. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.06.064.
Ammar, A. M., Mohamed, H. S. H., Yousef, M. M. K., Abdel-Hafez, G. M., Hassanien, A. S., & Khalil,
A. S. G. (2019). Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs) based on extracted natural dyes. Journal  of Nanomaterials , 2019, 1-10.https://doi.org/10.1155/2019/1867271. Anselmi, C., Mosconi, E., Pastore, M., Ronca, E., & De Angelis, F. (2012). Adsorption of organic dyes on TiO 2 surfaces in dye-sensitized solar cells: Interplay of theory and experiment. Physical Chemistry Chemical Physics , 14(46), 15963–15974. https://doi.org/10.1039/C2CP43006A. Bai,  S.,  Amirruddin,  A.  K.,  Pandey,  A.  K.,  Samykano,  M.,  Ahmad,  M. S., Sharma,  K.,  &  Tyagi, V.  V.
(2021).  Advancements  in  the  development  of  various  types  of  dye-sensitized  solar  cells:  A comparative  review. Energy  Engineering:  Journal  of  the  Association  of  Energy  Engineering , 118(4), 737–759. https://doi.org/10.32604/EE.2021.016157.
Baiju, A., & Yarema, M. (2022). Status and challenges of multi-junction solar cell technology. Frontiers in Energy Research , 1-17. https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.971918. Bhattacharya,  S.,  &  John,  S.  (2019).  Beyond  30%  Conversion  Efficiency  in  Silicon  Solar  Cells:  A Numerical Demonstration. Scientific Reports , 9, 12482–12497. https://doi.org/10.1038/s41598-019- 48981-w.
Bhuiyan, M. M. H., Kabir, F., Manir, M. S., Rahaman, M. S., Hossain, M. R., Barua, P., … Khan, M. A.
(2021).  Effect  of  Combination  of  Natural  Dyes  and  the  Blocking  Layer  on  the  Performance  of DSSC,  in Solar  Cells  -  Theory,  Materials  and  Recents  Advance .  London:  IntechOpen  Limited. https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.94760.
Błaszczyk,  A.,  Joachimiak-Lechman,  K.,  Sady,  S.,  Tański,  T.,  Szindler,  M.,  &  Drygała,  A.  (2021). Environmental performance of dye-sensitized solar cells based on natural dyes. Solar Energy , 215, 346–355. https://doi.org/10.1016/J.SOLENER.2020.12.040.
Chen,  H.,  Gong,  Y.,  Vázquez-Mayagoitia,  Á.,  Zhang,  J.,  &  Cole,  J.  M.  (2020).  Dye  Aggregation, Photostructural  Reorganization  and  Multiple  Concurrent  Dye  TiO2  Binding  Modes  in  Dye- Sensitized  Solar  Cell  Working  Electrodes  Containing  Benzothiadiazole-Based  Dye  RK-1. ACS Applied Energy Materials , 3(1), 423–430. https://doi.org/10.1021/ACSAEM.9B01666.
Dang, C., Labie, R., Simoen, E., & Poortmans, J. (2018). Detailed structural and electrical characterization of  plated  crystalline  silicon  solar  cells. Solar  Energy  Materials  and  Solar  Cells ,  184,  57–66. https://doi.org/10.1016/J.SOLMAT.2018.04.016. Kavan, L. (2017). Electrochemistry and dye-sensitized solar cells. Current  Opinion  in Electrochemistry , 2(1), 88–96. https://doi.org/10.1016/J.COELEC.2017.03.008. Leyrer, J., Rubilar, M., Morales, E., Pavez, B., Leal, E., & Hunter, R. (2018). Factor Optimization in the Manufacturing  Process  of  Dye-Sensitized  Solar  Cells  Based  on  Naturally  Extracted  Dye  from  a Maqui  and  Blackberry  Mixture  (Aristotelia  Chilensis  and  Rubus  Glaucus). Journal  of  Electronic Materials, 47(10), 6136–6143. https://doi.org/10.1007/S11664-018-6514-0. Li, G., Sheng, L., Li, T., Hu, J., Li, P., & Wang, K. (2019). Engineering flexible dye-sensitized solar cells for portable electronics. Solar Energy , 177, 80–98.
https://doi.org/10.1016/J.SOLENER.2018.11.017.
Najihah, M. Z., Noor, I. M., & Winie, T. (2022). Long-run performance of dye-sensitized solar cell using natural  dye  extracted  from Costus  woodsonii leaves. Optical  Materials ,  123,  111915. https://doi.org/10.1016/J.OPTMAT.2021.111915.
Patunrengi, I., & Aisyah, A. (2020). Perbandingan efisiensi sel fotovoltaik berbasis DSSC dari ekstrak zat wara segar dan kering tumbuhan secang, tarum dan paar kuku. Teknosains: Media Informasi Sains daan Teknologi , 14(1), 26–35. https://doi.org/10.24252/TEKNOSAINS.V14I1.12938. Pratiwi,  D.  D.,  Nurosyid,  F.,  Supriyanto,  A.,  &  Suryana,  R.  (2017).  Efficiency  enhancement  of  dye- sensitized  solar  cells  (DSSC)  by  addition  of  synthetic  dye  into  natural  dye  (anthocyanin). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 176(1), 1-6. https://doi.org/10.1088/1757- 899X/176/1/012012.
Sathyajothi, S., Jayavel, R., & Dhanemozhi, A. C. (2017). The Fabrication of Natural Dye Sensitized Solar Cell (Dssc) based on TiO2 Using Henna And Beetroot Dye Extracts. Materials Today: Proceedings , 4(2), 668–676. https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2017.01.071.
Schindler, F., Fell, A., Müller, R., Benick, J., Richter, A., Feldmann, F., … Glunz, S. W. (2018). Towards the efficiency limits of multicrystalline silicon solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells , 185, 198–204. https://doi.org/10.1016/J.SOLMAT.2018.05.006.
Tractz, G. T., Viomar, A., Dias, B. V., De Lima, C. A., Banczek, E. P., Da Cunha, M. T., … Rodrigues, P.
R. P. (2019). Recombination Study of Dye Sensitized Solar Cells with Natural Extracts. Journal of the Brazilian Chemical Society , 30(2), 371–378. https://doi.org/10.21577/0103-5053.20180186. Yamaguchi, M., Dimroth, F., &  Geisz, J. F. (2021). Multi-junction  solar cells paving  the way for super high-efficiency. J. Appl. Phys , 129, 240901-240915. https://doi.org/10.1063/5.0048653.